DES ACIERS AU NICKEL. 435 



et — 25°. A cette tem|jératiire l'alliage est déjà assez 

 fortement magnétique, il le devient davantage quand on 

 abaisse la température. Si l'on étudie ensuite cet acier 

 entre 20° et 250°, il ne perd pas trace de magnétisme. 

 D'après Hopkinson, l'alliage 25 pour 100 nickel, con- 

 serve son magnétisme jusqu'à 580-600°. Les expérien- 

 ces très grossières effectuées avec le 24, m'ont prouvé 

 que cet acier devait perdre son magnétisme aux environs 

 de 600°. 



On pourrait se demander si le temps pendant lequel 

 l'alliage est refroidi a une influence sur ses propriétés 

 magnétiques. Quelques expériences faites avec l'acier re- 

 froidi pendant quelques secondes seulement, m'ont donné 

 des résultats qui concordent parfaitement avec ceux ob- 

 tenus pour l'alliage refroidi pendant quelques heures. 



Enfin, le 24 pour 100 recuit, a aussi été porté dans 

 l'appareil refroidi à — 18° dans un mélange de glace et 

 de sel piles, aucune trace de magnétisme n'a pu être dé- 

 celée à cette température. 



Quant aux variations de la perméabilité avec le champ, 

 on n'observe pfus de maximum pour H = 36, la courbe 

 de fjL en fonction de H, nous montre que les propriétés 

 magnétiques, pour cet alliage, augmentent graduellement 

 avec le champ. 



Températures H=50 H = 36 H = 29 H = 25 H =21 H = 14 



— 45° 13,3 9,8 7,1 7 7,4 4,9 



— 78 17,3 12 9 9,3 8,8 6,8 



CHAPITRE IV. 



11. — ALLIAGES CHROMÉS. 



Outre les alliages contenant du nickel, j'ai étudié deux 

 alliages chromés. 



